^88 



FeO 1,89 1,91 0,424 



CaO 0,46 0,47 0,134 



MgO 0,13 0,13 0,052 12,805 



KO 7,94 ■ " 



NaO 3,24 



HO 0,17 



KO 7,94 7,96L. „„ 1,354 



NaO 3,24 3,26 "''^^ 0,841 



99,88 100,00 12,^522 



(i. Sauerstoff Verhältniss = 0,357 

 RO :R203:Si02 = 1 : 3,4:12.4. 



Nro. 21. Orthoklas aus dem bunten Granit 6es Meinecken- 

 berges.'lTie Farbe ist blass-roth, sehr deutliche Spaltbarkeit. Dieser 

 Orthoklas ist ein Bestandtheil derjenigen Granit-Art, welche nicht 

 allein ihrer gesammten Zusammensetzung nach untersucht ist, son- 

 dern von der auch die einzelnen Bestandlheile analysirt wurden, 

 Orthoklas, Oügoklas, und Quarz. 



Spez. Gew. bei + IS^R. = 2,573. 



a. 1). c. 



SiO^ 66,42 67,17 35,824 



Al^O'' 17,87 18,07 8,803 



FeO 2,89 2,92 0,6481 



CaO 0,52 0,53 0,151 



MgO Spur — — 3,048 



KO 7,53 7,62 J.. Ol 1,297 



NaO 3,65 3,69 \ "'''^ 0,9521 



HO 0,60 -^ — 



99,48 100,00 11,551 



d. Sauersloff-Verhältniss = 0,322 

 R0:R203: SiO^ = 1 : 2,8 : 11,7. 

 Hier, wie in den meisten Fällen, ist der Sauerstoff-Gehalt der 

 Basen R^O^ etwas zu gering gefunden, w»s wohl daher rührt, dass 

 ein Theil des Eisens als Oxyd in Rechnung gebracht werden 

 müsste. 



Nro. 22. G r ün er Ölig okl as, welcher mitdem vorhergehenden 

 zusammen den bunten Granit bildet. Die Farbe ist matt, Streifung 

 nicht zu erkennen, Spaltung deutlich. Die von dem vorherrschenden 

 Orthoklas gänzlich verschiedene Farbe dieses Oligoklases , lässt ihn 

 leicht unterscheiden und vollkommen rein erhalten. 

 Spez. Gew. bei + 13«R. = 2,679. 

 a. b. c. 



i^l{ußßs 



Si02 60.31 60,94 32.501 



APO» 21^86 22,08 



Fe^O» 4,21 4,26 



CaO 4,65 4,70) iM2) 



KO 1,55 1,5712,72 0,267n3,273 



NaO 6,39 6,45| 1,664« 



HO 0,70 — — 



99,67 100,00 14,941 



d. Sauersloff-Verhältniss = 0,459 

 RÜ:R203:Si02 = 1 : 3,5:9,8 



